Nr. 2. 



ums. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



XXIII. Jahrg. 21 



mäßig erwacht sein, ebenso wie sie bei ganz anderen 

 Pilzen unabhängig aufgetreten ist. 



Eine Neigung zur Aufgabe der Sexualität scheint 

 innerhalb der Reihe zu bestehen. Unter den zahl- 

 reichen Arten und Rassen echter Hefen , die man 

 isoliert hat, ist nur Zygosaccharomyces noch im 

 Besitze des alten Sexualakts vor der Askusbildung. 

 Bei einigen sonst sexuellen Arten, wie Schizosaccharo- 

 myces mellacei, sind parthenogenetische Varietäten 

 bekannt oder in der Kultur entstanden , bei denen 

 die Konjugation vor der Askusbildung niemals mehr 

 stattfindet. 



Mit dieser Neigung zur Apogamie hängt wohl 

 auch die merkwürdige Verschiebung des Sexualakts 

 auf den Beginn der Sporenkeimung zusammen, von 

 der oben die Rede war. Sie ist jetzt schon bei drei 

 Arten bekannt. Herr Guiliiermond ist der Mei- 

 nung, daß es sich hier um eine Wiederherstellung 

 des Sexualaktes bei solchen Arten handele, die den 

 normalen schon verloren haben. Andere haben die 

 Ansicht geäußert, daß diese Kopulation überhaupt 

 kein Sexualakt sei. Immerhin ist aber eine Kern- 

 verschmelzung von Guiliiermond nachgewiesen. 

 Also ist es immer noch die plausibelste Annahme, 

 daß bei diesen Formen der normale Sexualakt er- 

 schüttert und aus irgend welchen Gründen an eine 

 andere Stelle des Entwickelungskreises verlegt ist. 

 Wie diese Verschiebung mit der Tendenz zur Apo- 

 gamie zusammenhängt, bleibt unklar, so lange keine 

 Zwischenformen bekannt sind. Wenn man aber 

 bedenkt, welche Menge interessanter Formen uns 

 gerade die letzten Jahre aus dieser Gruppe bescheert 

 haben, deren Herkunft und Zusammenhang noch vor 

 zehn Jahren völlig dunkel war, dann kann man 

 hoffen, daß mit der Zeit auch Formen auftauchen 

 werden, die uns auch diese Frage beantworten helfen. 



E. J. 



ü. T. Beilby: Der harte und weiche Zustand der 



geschmeidigen Metalle. (Proceedings of the 

 Royal Society 1907, Ser. A, vol. 79, p. 463— 480.) 

 Bei Beinen Untersuchungen über die mikroskopische 

 Struktur reiner Metalle im harten und weichen Zustande 

 war der Verf. zu dem Ergebnis gelangt, daß der durch 

 Erwärmen (Anlassen) herbeigeführte weiche Zustand 

 durch die kristallinische Struktur der Metalle bedingt sei, 

 während der durch mechanisches Bearbeiten (Hämmern, 

 Drahtziehen, Walzeu) erzeugte harte Zustand der amorphen 

 Struktur entspricht, und daß die Metalle von dem einen 

 Zustand in den anderen durch ein flüssiges Zwischen- 

 stadium übergehen (vgl. Rdsch. 1904, XIX, 6). 



Im weiteren Verfolge dieser Untersuchungen fand 

 Herr Beilby beim Ätzen hart gezogener Golddrähte die 

 Überfläche feinkörnig, ohne Spur von kristallinischen 

 Körnern. Auch die in der früheren Untersuchung be- 

 nutzten Drähte wurden später einer eingehenderen Unter- 

 suchung durch immer tieferes Ätzen unterworfen, wo- 

 durch die Zerstörung der Kristallkörner und ihr Ersatz 

 durch in die Länge gezogene Körner erkanut werden 

 konnte, die ein faseriges Aussehen der geätzten Drähte 

 bedingten ; zwischen ihnen lag die amorphe Matrix, 

 deren Menge bei zunehmender Streckung des Drahtes 

 wuchs. Die Tenazität des immer härter werdenden 

 Drahtes nimmt so zu, daß er eher bricht, als weiter 

 nachgibt. In diesem Stadium sind noch verhältnismäßig 



große Mengen kristallinischer Substanzen vorhanden, 

 die aber keine gleichmäßig orientierten Lamellen, son- 

 dern durch geflossenes Metall zusammengebackene, defor- 

 mierte Lamellen bilden. 



Die Persistenz der kristallinischen Phase trotz 

 stärkster mechanischer Bearbeitung zeigt das Blattgold. 

 Legt man ein Goldblatt auf eine Cyankaliumlösung, so 

 wird es nicht, wie man früher annahm, gleichmäßig an- 

 gegriffen , sondern das Cyanid löst nur das amorphe 

 Metall und hinterläßt ein Skelett von kleinen Resten 

 der kristallinischen Phase, die dem mechanischen Angriff 

 des Hämmerus widerstanden, die aber zu klein sind, 

 um eine kristallinische Mikrostruktur zu erzeugen. Ein 

 so behandeltes Goldblatt nimmt Wasser auf wie ein 

 Schwamm und erreicht dann eine größere Dicke, als es 

 ursprünglich hatte. Der Umstand, daß selbst die Be- 

 arbeitung beim Goldschlagen eine so dünne Masse nicht 

 gänzlich in den amorphen Zustand überführen kann, 

 läßt vermuten, daß eine vollkommene Umwandlung über- 

 haupt nicht durch bloßen mechanischen Eingriff herbei- 

 geführt werden kann. 



Für die Praxis ergeben diese Beobachtungen die 

 wichtige Tatsache, daß die Härte, die den geschmeidigen 

 Metallen durch irgend eine Art kalter Bearbeitung erteilt 

 wird, von der Entwickelung einer Struktur bedingt ist, 

 in der die verzerrten Reste der kristallinischen Einheiten 

 zusammengebacken sind durch einen Teil des Metalls, 

 das um sie herumgeflossen und dann zu einer härteren 

 und mehr Widerstand leistenden Form des Metalles er- 

 starrt ist. Schon durch einen einzigen Hammerschlag 

 wird ein Kristall geschmeidigen Metalls augenblicklich 

 umgewandelt, so daß seine mechanischen Eigenschaften 

 ebenso vollständig verändert sind, wie wenn das Metall 

 durch Legieren in eine neue Verbindung umgewandelt 

 wäre. 



Weiter hat Verf. genauer die Temperaturen untersucht, 

 bei denen die Kristallisierung und die mit ihr verknüpften 

 Änderungen der physikalischen Eigenschaften der gehär- 

 teten Metalle auftreten. Verwendet wurden Gold von der 

 Reinheit 9997, Kupfer von 9993 und Silber von 10000; 

 doch sind die meisten Beobachtungen an Gold gemacht, 

 weil es beim Erwärmen nicht oxydiert oder anläuft und 

 weil es leichter ist, durch Atzen die kristallinische 

 Struktur an Gold nachzuweisen als an den anderen 

 Metallen. Polierte hart gezogene Golddrähte wurden eine 

 Stunde lang im Luftbade auf Temperaturen zwischen 

 195° und 335° erwärmt, dann wurden sie mit Königs- 

 wasser geätzt und ihre Struktur mikroskopisch unter- 

 sucht. Während die verzerrten Körner bis 215° unver- 

 ändert blieben, verschwanden sie zwischen 225 — 230°; bei 

 258 — 267° sah man neue kristallinische Alassen, jedoch 

 keine Körner, und über 278° gut ausgebildete Kristall- 

 körner. Diese große Änderung der Struktur ging in 

 dem festen Metall vor sich bei einer Temperatur, die 

 800° unter dem Verflüssigungspunkte des Metalles liegt. 

 Das Verschwinden der verzerrten Struktur, das bei 225° 

 begann, war ganz deutlich und unverkennbar bei 278°, 

 ebenso das Auftreten der bestimmt orientierten Kristalle; 

 die zwischenliegenden Änderungen waren schwieriger zu 

 verfolgen. 



Die Wirkung der Wärme bei verschiedenen Tem- 

 peraturen auf die „mechanische Festigkeit" wurde in der 

 Weise untersucht, daß zum Ausgangspunkt der Zustand 

 der Stabilität genommen wurde, bei dem der gezogene, 

 harte Draht bei entsprechendem Zug ohne weitere Aus- 

 dehnung zerreißt, in dem er die höchste Zähigkeit er- 

 reicht hat, ihre Veränderungen durch Erwärmen bei 

 verschiedenen Temperaturen wurden dann gemessen. Ein 

 hart gezogener Golddraht hatte eine Zähigkeit von 14,6 t 

 pro Quadratzoll, entsprechend einer Belastung von 

 über 13 Pfund; der Draht streckte sich um weniger als 

 0,3 % und gab hierauf weiter nicht nach. Dieselbe Be- 

 lastung wurde dann auf Drähte angewendet, die auf 

 30°, 100° und 200° erhitzt worden waren. Die Dehnung 



